(687 ) 



d'hydrogène un mélange de silicium (lo pour loo) et de l'un de ces métaux, on con- 

 state que les fragments métalliques qui seraient restés séparés s'ils avaient été cliaufTés 

 seuls, se sont soudés les uns aux autres de façon à constituer un bloc unique sillonné, 

 dans toute sa longueur, de nombreuses stries qui sont dues incontestablement à un 

 siliciure qui a cristallisé dans un excès de nickel. Le lingot est d'une dureté exces- 

 sive, très difficile à casser, et possède une section nettement cristalline. 



» L'expérience a montré que le meilleur moyen d'entraîner le métal en excès con- 

 siste à traiter, par l'acide azotique très étendu, le culot réduit en petits fragments. 

 Toutefois, on obtient ainsi des cristaux rarement exempts de silice, le siliciure étant 

 un peu attaqué par l'acide. 



1) On arrive aux mêmes résultats lorsqu'on chauffe le silicium et le métal à la forge 

 Deville dans des creusets Doulton. 



» En opérant avec un mélange de silicium (i atome) et d'oxyde de nickel ou de 

 cobalt (i molécule), on n'obtient au four à réverbère que de médiocres résultats; la 

 température est insuffisante, sans doute, car le même produit placé dans un creuset 

 de poicelaine entouré d'un mélange de rutile et de charbon contenu dans un creuset 

 Doulton et chauffé à la forge Deville, a donné une masse pulvérulente, composée 

 de silice, d'oxjde métallique et de nombreux cristaux de siliciure disséminés dans la 

 masse. Bien que l'on traitât celte dernière successivement par l'acide azotique étendu 

 et l'acide fluorhydrique, on éliminait difficilement les impuretés, de sorte que les 

 analyses des cristaux pouvaient être entachées d'erreurs. 



» Les meilleurs résultats ont été obtenus au moyen du four électrique en chauffant 

 dans un creuset de charbon lo parties en poids de siliciure avec 90 parties de métal. 

 Dans les premiers moments, la combinaison se produit, puis le métal en excès distille 

 et se sépare du siliciure, qui reste à peu près pur. La chauffe dure d'autant plus que 

 le mélange est en quantité plus grande, mais elle ne peut être prolongée trop long- 

 temps, car il ne resterait finalement rien dans le creuset. Le culot ainsi obtenu est 

 blanc grisâtre, très dur, très cassant. On nettoie sa surface, on le réduit en petits 

 fragments qu'on traite par l'acide azotique très étendu, afin d'enlever le peu de métal 

 libre qui peut rester. Le résidu, lavé et séché, est un siliciure correspondant à la for- 

 mule Si Ni'-, ou SiCo-. 



» Propriétés. — Le siliciure de nickel et celui de cobalt sont des corps 

 d'aspect franchement métallique, de couleur gris d'acier, parfaitement 

 cristallisés. La densité du siliciiu'e de nickel est de 7,2 à 17°; celle du 

 siliciure de cobalt paraît un peu plus faible; elle est de 7,1 à la même 

 température. Ils sont plus facilement fusibles que le silicium ou le métal 

 pur. Ils résistent aux plus fortes températures sans se décomposer. 



» Le fluor les attaque avec incandescence dès la température ordinaire, 



avec dégagement de fumées blanches dues au fluorure de silicium formé; 



dans le chlore sec ils brûlent de même avec incandescence vers le rouge; 



le brome et l'iode agissent plus difficilement, l'oxygène les attaque au rouge, 



Il surtout s'ils sont parfaitement pulvérisés, et les transforme en une poudre 



